II2 E. Cohen. 



Kohlenwasserstoffen. Nach dem Auslesen von zackigen Stücken (00582 Gr.) und eini- 

 gen taenitähnlichen Blättchen (0-016 Gr.) hinterblieb ein Rückstand von 0-3825 Gr. 

 Die Untersuchung war in der Hoffnung unternommen, die rhabditähnlichen Krystalle 

 in genügender Menge für eine Analvse zu gewinnen; doch Hessen sich letztere nicht 

 isoliren. 



Die taenitähnlichen Blättchen dürften der näheren Untersuchung nach — soweit 

 eine solche bei der geringen Menge möglich war — ■ thatsächlich als Taenit zu betrachten 

 sein. Sie lösten sich in Kupferchloridchlorammonium unter Hinterlassung äusserst 

 zarter Häutchen, wahrscheinlich von kohliger Substanz; die Lösung in Königswasser 

 gab keine Phosphorsäure-Reaction; die Blättchen zeigen die physikalischen Eigen- 

 schaften der weniger biegsamen, kohlenstoffhaltigen Taenite. Ist diese Bestimmung der 

 Blättchen richtig, so würde Rasgata, welches bisher als dichtes Eisen angesehen worden 

 ist, wahrscheinlich zu den oktaedrischen Eisen mit gröbsten Lamellen gehören; eine 

 Entscheidung" lässt sich nur durch Untersuchung einer Platte mit grosser Schnittfläche 

 treffen. Mit der Gruppe Seeläsgen würde die jedenfalls sehr geringe Menge Taenit und 

 dem entsprechend der niedrige Gehalt des ganzen Eisens an Ni -f- Co, sowie das Auf- 

 treten des Phosphornickeleisens in Form von Nadeln übereinstimmen. 



Von dem Rückstand (0*3825 Gr.) löste sich ein kleiner Theil (0-0925 Gr.) in 

 Kupferchloridchlorammonium, welcher auf zackige Stücke und Taenit im Verhältniss 

 der isolirten Mengen verrechnet wurde. In dem Rest wurde zunächst durch Glühen im 

 Sauerstoffstrom die Kohle und dann nach der Behandlung mit Königswasser der Phos- 

 phor bestimmt und auf Phosphornickeleisen (Fe 2 Ni P) berechnet. Schliesslich liessen 

 sich 0-0078 Gr. Silicatkörner gemengt mit opaken Körnchen (wahrscheinlich Chromit) 

 isoliren. 



Darnach ergibt sich für die Platte: 



in Lösung gegangenes Nickeleisen . . . 22-9951 Gr. 98-05 " ,, 



zackige Stücke o-i3o8 » 056 » 



Taenit (?) 0-0359 » ° -I 5 » 



Phosphornickeleisen o-i836 » 0-78 » 



Kohle o-oi63 » 0-07 » 



Silicatkörner und Chromit 0-0078 » oo3 » 



unbestimmter Theil des Rückstandes . o-o823 » o-36 » 



23-4518 Gr. ioo-oo % 



Abgesehen von einigen blauen anisotropen Körnern mit fleckiger Farbenverthei- 

 lung und einem grünlichen, schief auslöschenden, säulenförmigen Krystallbruchstück 

 sind unter den Silicatkörnern nur wasserklare, kräftig doppelbrechende Körner vertreten. 

 Die Mehrzahl zeigt einen sehr viel höheren Brechungsexponenten als der Canadabalsam 

 und beherbergt meistens kleine opake Einschlüsse, welche sich öfters stark anreichern; 

 unter ihnen wurde ein säulenförmiger Krystall mit pyramidaler Endigung und paralleler 

 Auslöschung beobachtet, den gewöhnlichen Zirkonmikrolithen gleichend. Die übrigen 

 farblosen Körner enthalten keine oder nur sehr vereinzelte Einschlüsse und haben den 

 gleichen Brechungsexponenten wie Canadabalsam, so dass sie im gewöhnlichen Licht 

 nicht wahrnehmbar sind. 



Einen ähnlichen Rückstand (o-o8°/ ) erhielt schon Wöhler bei der Untersuchung 

 von Rasgata. Nach ihm waren weitaus die meisten Körner wasserklar, farblos und 

 stark glänzend, einige bräunlichgelb und olivinähnlich, wenige tiefblau wie Saphir, ein 



